SÉANCE DU l3 AVRIL 1908. H'jS 



M. Osniond, raulemcli- la dt-cou verte de ce constituant (l<-s aciers, l'avait 

 obtenu par la trempe énergique de certains aciers au sortir des caisses de 

 cémentation. Mais les doux tiers au plus du mêlai étaient austéuiti((ues, le 

 reste étant constitué par do la niartcnsite, c'est-à-dire par le constituant 

 normal des aciers Irenipés ordinaires, (pii résulte de la Irausforrnation au 

 refroidisscineni de i'aush'niti'. I n j^rand nombre d'expériinfiilali'Mrs avaient 

 clierché depuis, sans succès, à re|)roduire rexpérience de M. Osinond, et Ton 

 aurait certainenicnt été tenté d"en révoquer en doute l'evaclitude, si le 

 ferro-nickel à ■<■) poui' 100 de nicivoi, l'acier manganèse de Hadiield à 

 i^i pour 100 (le niari!:;auèsc u'avaiciil pas présenté toutes les propriétés 

 allribuées par M. Osmouil au constituant austénitit|ue des aciers.' 



A bien des reprises, j'ai lenlé d'obtenir l'austénite bomog-ène; j'y suis 

 |)arvenu une fois, mais sans réussir à déleiininer les conditions essentielles 

 de l'expérience, et je nai pu la npidiluliv une seconde fois. J'avais trempé 

 un acier à i,.5 pour 100 de carbone et euxirou 1 ])our 100 de manganèse, 

 après cbauffage jieudaul j beurcs à une température de 1200", en milieu 

 l'éducteur. Le métal liempé ('-lait bomugèuc, possédait une dureté faible* 

 l'échantillon, parfaitement sain, ne présentait aucune tapure, mais, par 

 recuit entre l'io" et 200", il se transformait en se fissurant dans tous les 

 sens, comme le fait l'acier trempé trop cbaud. La transformation de l'austé- 

 nite en martensite est, en eflel, accompagnée d'une augmentation de volume 

 qui peut être évaluée à i pour 100 environ du volume total. 



Plus récemment, une petite Commission internationale d'études fut con- 

 stituée entre les chimistes métallurgistes les plus compétents des différents 

 pays, en vue d'arriver à la solution de ce même problème, ('ette tentative 

 resta encore infructueuse {Hevue de Métallurgie, t. II, 1900, p. 329). 



Ces insuccès répétés font comprendre l'intérêt qui s'attache à la décou- 

 verte de M. Maurer. Il est arrivé à préparer de l'austénite homogène, en 

 partant d'un acier à 2 pour 100 de carbone et 2 pour 100 de manganèse et 

 le trempant à une teujpérature voisine de iioo". Ce sont là, en effet les 

 conditions qu'on pouvait supposer a priori les plus favorables au succès. 

 Mais, bien (juc le sachant depuis longtem{)s, on n'avait pas encore abouti. 



Au point de vue praticjue, l'intérêt de cette découverte est le suivant : 

 deux alliages ferreux, austéniiiques, ont reçu des applications industrielles 

 intéressantes. L'acier manganèse à 1 3 pour 100 de manganèseest employé dans 

 la construction des broyeurs et, en général, des pièces demandant une grande 

 résistance à l'usure par frottement; le ferro-nickel est employé en artillerie 

 pour les pare-balle en raison de son absence extraordinaire de fragilité. 



